Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 20

С Т Р .  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  2
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата информа-
ция, и се действа както следва:
В коничната колба (3.1.1) с образеца се прибавя
100 ml сярна киселина (3.2.1) на грам от образеца.
Съдържанието на колбата се оставя на стайна тем-
пература 10 минути и през това време образецът се
разбърква от време на време с помощта на стъклената
пръчка. Ако се обработват платове или плетени про-
дукти, те се закрепват между стената на колбата и стък-
лената пръчка и се прилага лек натиск, за да се отдели
материалът, разтворен от сярната киселина.
Течността се прелива през претегления филтърен
съд. Към колбата се прибавя 100 ml прясна сярна кисе-
лина (3.2.1) и процедурата се повтаря. Съдържанието
на колбата се прехвърля във филтърния съд и влакнес-
тата утайка се прехвърля там с помощта на стъклената
пръчка. Ако е необходимо, в колбата се прибавя малко
концентрирана сярна киселина (3.2.1), за да се премах-
нат останалите по стената влакна. Филтърният съд се
източва с всмукване; премахва се филтратът, като се
изпразни или смени колбата-филтър, утайката в съда
се измие последователно с 50 на сто сярна киселина
(3.2.2), дестилирана и дейонизирана вода (т. I.3.2.2 в
общата информация), амонячен разтвор (3.2.3) и нак-
рая се измива обилно с дестилирана или дейонизирана
вода, като съдът се източва чрез всмукване след всяка
прибавка. (По време на измиващата процедура не се
прилага всмукване. То се прилага само след като теч-
ността е източена под действието на гравитацията.)
Съдът и утайката в него се изсушават, охлаждат се
и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d за вълна
съгласно т. I.8.1 от общата информация е 1,00.
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 на сто.
Метод 15
Хлоровлакна, някои модакрили, някои еластани,
ацетати, триацетати и някои други влакна
(Метод с циклохексанон)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нестите вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) ацетат (19), триацетат (24), хлоровлакна (27),
някои модакрили (29), някои еластани (42)
със
б) вълна (1), животинска козина (2 и 3), коприна (4),
памук (5), купро (21), модал (22), вискоза (25), акрил
(26), полиамид или найлон (30) и стъклени влакна (43).
Когато се обработват модакрили или еластани, първо
трябва да се проведе тест, за да се установи дали влак-
ното е напълно разтворимо в реактива.
За анализ на смеси, в които има хлоровлакна, е
възможно да се използва метод 9 или метод 14.
2. Принцип
Ацетатните и триацетатните влакна, хлоровлакната,
някои модакрили и някои еластани се разтварят от суха-
та маса на сместа, която трябва да е известна, чрез цик-
лохексанон с температура близка до температурата на
кипене. Утайката се събира, измива се, суши се и се пре-
тегля. Нейната маса, която при необходимост се кориги-
ра, се изразява като процент от сухата маса на сместа.
Процентното съдържание на хлоровлакно, модакрил,
еластан, ацетат и триацетат се намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди:
3.1.1. Уред за горещо изтегляне, подходящ за проце-
дурата от част 4 (фигура № 1: това е модел на уреда,
описан в Melliand Textilberichte 56 (1975) 643—645).
3.1.2. Филтърен съд за образеца.
3.1.3. Пореста пластина (степен на шупливост 1).
3.1.4. Кондензатор, който може да се прикрепя към
дестилационната колба.
3.1.5. Нагревател.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Циклохексанон с температура на кипене 156 °С.
3.2.2. Етилов алкохол—50 на сто.
Следва да се има предвид, че циклохексанонът е
запалим и токсичен. При употребата му трябва да се
вземат подходящи предпазни мерки.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата информа-
ция, и се действа, както следва:
Налива се по 100 ml циклохексанон на грам от обра-
зеца в дестилационната колба и вътре се вкарва съдът
за извличането, в който предварително са поставени
под ъгъл филтърът с образеца и порестата пластина.
Вкарва се и кондензаторът. Загрява се до кипене и об-
работката се продължава още 60 минути при най-малко
12 цикъла за час. След обработката и охлаждането се
отделят съдът за извличане, филтърният съд и пореста-
та пластина. Съдържанието на филтърния съд се изми-
ва три или четири пъти с 50 на сто етилов алкохол,
нагрят до около 60 °C, а след това се измива с
1 литър вода при 60 °C.
Не се прилага всмукване по време на измиванията
или между тях. Течността се оставя да се източи под
действието на гравитацията и след това се започва
всмукването.
Накрая съдът с утайката се изсушава, охлажда се и
се претегля.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d съгласно
т. I.8.1 от общата информация е 1,00 със следните изк-
лючения:
коприна—1,01
акрил—0,98
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 на сто.
Фигура по т. 3.1.1 от метод 15
1. Пореста пластина
2. Филтърен съд
3. Уред за горещо извличане
1
2
3